F. Rinne und H. E. Boeke, El Inca, ein neues Meteoreisen. 249 



Intervall, also ohne Konzentrationsänderung, einen 

 Modifikationsumschlag. Mischkristalle mit weniger 

 Eisen besitzen eine niedrigere Umschlagstemperatur, 

 es tritt ein Umwandlungsintervall auf, und die 

 Modifikationsänderung wird mehr und mehr ver- 

 zögert. Schließlich bleibt die Umwandlung aus. 



Danach besitzen die zusammengehörigen Umwandlungs- 

 linien bei 7% F e 93% FeS ein Maximum, welches mit der 

 Grenze der Mischkristallbildung bei 138° nahe zusammenfällt. 



Bezüglich der Ursache für das Nachlassen der 

 Verzögerung bei zunehmendem Eisengehalt kann man die 

 erhöhte Temperatur in Erwägung ziehen, die ja Änderungen 

 unterstützt, oder auch kann man dem reichlicher vorhandenen 

 Eisen in den Mischkristallen eine beschleunigende Wirkung 

 zuschreiben, insofern man sich wohl vorstellen könnte, daß 

 der Kristallbau des Sulfids durch das in fester Lösung bei- 

 gemengte Eisen aufgelockert und dadurch leichter erschütter- 

 bar, also umwandlungsfähiger gemacht wird. Sehr wohl 

 können auch beide Ursachen, erhöhte Temperatur und erhöhte 

 Beimengung von Eisen in fester Lösung, zusammenwirken. 



Erklärte also das Vorstehende, weshalb reines Eisensulfid 

 und Magnetkies die Umwandlung nicht zeigen, so war doch 

 die erwähnte glatte Modifikationsänderung des Troilits noch 

 nicht begreiflich geworden, denn eine Eisenbeimischung von 

 mindestens 7%, die eine Umwandlung bei 138° hervorrufen 

 würde, ist bei Troilit nicht vorhanden. Die Analyse des 

 untersuchten Toluca-Troilits ergab nämlich 35,03% S, was 

 einen Gehalt von 96,33% FeS anzeigt. 



Nun war die Möglichkeit des Einflusses eines Nickel- 

 gehaltes nicht von der Hand zu weisen. Durch qualitative 

 Analyse wurde Nickel im Troilit auch festgestellt. Doch 

 kann diese Nickelbeimischung nicht als Ursache für die 

 Umwandlungsmöglichkeit des Troilits gelten, denn es ergab 



